1068 F. Berwerth, 



hüllen. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich mikroskopisch 

 in Rafrüti. Rafrüti ist nachweislich wiederholt erhitzt und 

 abgeschreckt worden, was den Rückschluß erlaubt, daß 

 polyedrische metabolitische Eisen einen gleichen Prozeß 

 durchgemacht haben. 



Ein äußerlich dichtes Ansehen haben einzelne Metabolite 

 aus der Kamacit-Hexaedritgruppe. Bei starker Vergrößerung 

 offenbart sich ihr Gefüge als ein kryptokrystallines wirres 

 Gemenge von gehäuften feinen Eisenkörnchen und Taenit - 

 schüppchen (mikroskopischer Rhabdit ist mit letzteren nicht 

 zu verwechseln). Hierher gehörige Beispiele sind: Primiti-va, 

 Summit, Ainsworth. In allen drei Eisen läßt sich schon 

 makroskopisch eine ungleiche Verteilung des Nickelgehaltes 

 beobachten, erkennbar an schwacher Ätzung der an Nickel 

 angereicherten Partien, die sich stets an die Schreibersit- 

 hieroglyphen anlegen. Über die Umstände des Zerfalls von 

 erhitztem Kamacit in seine beiden Komponenten Fe und Ni, 

 wobei das Nickel als Taenit sich ausscheidet, der an den 

 Rand der Körner wandert oder in Flitterchen im Gemenge 

 verbleibt, sind wir noch nicht unterrichtet. Jedoch haben wir 

 es in den körnig-dichten Meteoreisen voraussichtlich mit Um- 

 wandlungen bei niedriger Temperatur zu tun. So besitzen 

 z. B. von Schreibersiten ganz umschlossene und gegen starke 

 Erhitzung geschützte Kamacitkörner in mehreren Eisenproben 

 noch die Neumann'schen Linien, die sonst allgemein fehlen. 



Die Grundlagen des natürlichen Systems. Die 

 natürliche Klassifikation der Meteoreisen ist uns durch das 

 im Eingang dieser Arbeit mitgeteilte Roozeboom'sche und 

 von Rinne angewandte hypothetische Entmischungsschema 

 der meteorischen Eisennickellegierungen vorgezeichnet. Dar- 

 nach haben die Meteoreisen ihr Gefüge in festem Zustande 

 erhalten und ist ihre Scheidung in eine Reihe von Arten, 

 entsprechend den Lösungsgesetzen des Nickeleisens bei be- 

 stimmten Temperaturen erfolgt. Wenn wir uns die Abszisse 

 des Roozeboom'schen Schemas herauszeichnen und darauf 

 die Prozentgehalte des Nickels auftragen, so erscheinen nach 

 dem Schema auf dieser Linie zunächst die Abgrenzungen 



